Roziqin et al., Sintesis Lapis Tipis Z n1-X Ni X O sebagai Material .....
Sintesis Lapis Tipis Z n1-X Ni X O sebagai Material Fotokatalis Pendegradasi Pewarna Tekstil (Synthesis Thin Layer ZN 1-X NI X O as Material Photocatalyst Degradating Textile Dyes)
Tanti Haryati, Novita Andarini, Achmad Zainur Roziqin Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : tanti@unej.ac.id

## Abstrak
Limbah   cair   zat   warna   dapat   didegradasi   dengan   menggunakan   teknik   fotodegradasi   katalitik   menggunakan   material semikonduktor dengan bantuan paparan sinar ultraviolet (UV). Salah satu material semikonduktor yang digunakan untuk proses pendegradasian  adalah  zink  oksida  (ZnO).  Metode sintesis lapis tipis Zn 1-x Ni x O  adalah  sistem  deposisi  larutan. Pengaruh dari variasi jumlah penambahan ion dopan Ni 2+ pada sintesis lapis tipis Zn 1-x Ni x O terhadap struktur dan komposisi dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) dan X-Ray Fluoresence (XRF). Kinerja dari lapis tipis Zn 1-x Ni x O sebagai  fotokatalitik dipelajari  melalui  % degradasi  limbah zat  cair dalam  hal  ini  menggunakan Procion Red MX8-B. Berdasarkan hasil karakterisasi diperoleh hasil semakin tinggi persentase ion dopan Ni 2+ maka semakin tinggi kristanilitas dan   semakin   kecil   ukuran   kristal   dari   lapis   tipis   Zn 1-x Ni x O.   Begitu   pula   pada   aktivitas   fotokatalisnya   semakin   tinggi persentase ion dopan Ni 2+ maka semakin tinggi pula persen degradasinya. Aktivitas fotokatalis optimum didapatkan pada lapis tipis dengan komposisi 5% Ni yaitu sebesar 34.5%.
Kata Kunci: Lapis tipis Zn 1-x Ni x O, fotodegradasi katalitik, limbah cair zat warna .

## Abstract
Liquid wastes of dyes can be degraded using catalytic photodegradation techniques using semiconductor material with the help of ultraviolet (UV) exposure. One of the semiconductor materials used for the degradation process is zinc oxide (ZnO). The method of synthesis of thin layer Zn 1-x Ni x O is a solution deposition system. The effect of variations in the amount of nickel ion addition on the synthesis of Zn 1-x Ni x O thin layer on the structure and composition was characterized using X-Ray Diffraction (XRD) and X-Ray Fluorescence (XRF). The performance of the Zn 1-x Ni x O thin layer as photocatalytic was studied   through   %   degradation   of   liquid   waste   in   this   case   using   Procion   Red   MX8-B.   Based   on   the   results   of   the characterization, the higher the percentage of  Ni 2+ dopant ions, the higher the crystallinity and the smaller the crystal size of the Z n1-x Ni x O thin layer. Likewise in the photocatalyst activity the higher the percentage of Ni 2 + dopant ions, the higher the degradation percentage. The optimum photocatalyst activity was obtained in thin layers with a composition of 5% Ni which was equal to 34.5%.
Keywords: Zn 1-x Ni x O thin films, catalytic photodegradation, liquid wastes of dyes.

## PENDAHULUAN
Perkembangan   industri   tekstil   yang   kini  sangat  pesat diiringi dengan semakin banyaknya  limbah cair  zat warna yang   dilepaskan   ke   lingkungan   dimana   limbah   tersebut tidak   dapat  didegradasi   oleh   mikroorganisme   sehingga berbahaya bagi lingkungan.  Salah satu teknik yang dapat digunakan   untuk   menanggulangi   limbah   cair   zat   warna tersebut   yaitu   dengan  metode   fotodegradasi  katalitik, metode ini  menggunakan  material  semikonduktor dengan bantuan paparan sinar ultraviolet (UV) (Gunlazuardi, 2001). Material semikonduktor yang sering digunakan dan sudah dikenal   luas   yaitu   TiO 2 (Titanium   Dioksida).   TiO 2 merupakan   semikonduktor  dengan gap energi   yang  lebar (3,2 eV)  dan aktif pada rentang cahaya UV (Linsebigler, et al ., 1995). Material lain yang juga memilik band gap yang hampir mirip yaitu  Zink oksida (ZnO). ZnO    adalah salah satu material semikonduktor untuk solar sel yang memiliki energi band gap yang besar (3,37 eV). ZnO juga digunakan sebagai material fotokatalis karena band gap nya juga sesuai untuk panjang gelombang sinar UV (Haryanti, et al. 2005). ZnO   dengan   tambahan doping berupa   ion   logam dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja fotokatalis
tersebut. Pada penelitian ini logam yang digunakan adalah Ni 2+ berdasarkan   ukuran   dari   ion   Ni 2+ dan   Zn 2+ hampir sama yaitu masing-masing 0,69 Å dan 0,74 Å (Hu, et al ., 2012). Fotokatalis ZnO dengan ion dopan logam Ni 2+ telah banyak  di  teliti, salah  satunya yaitu kombinasi  Ni 2+ /ZnO dilakukan oleh Zhao, et. al (2011) yaitu sintensis Zn 1-x Ni x O berbentuk nanorod (batang   nano)   dengan   menggunakan metode   hidrotermal   sederhana.   Aktivitas   fotokatalis   dari Zn 1-x Ni x O didapatkan dengan mempelajari laju penguraian rhodamin B pada paparan radiasi sinar UV. Dari beberapa komposisi   dopan   Ni   yang   digunakan   (0,   2,   5,   10%), didapatkan   bahwa   Zn 0,95 Ni 0,05 O   adalah   fotokatalis   yang memiliki aktivitas terbesar.
Metode   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   yaitu metode   deposisi   kimia,   suatu   metode   sintesis   lapis   tipis dalam sistem larutan pada suasana basa pada suhu rendah (90 0 C)   dan   sistem   tertutup.   Metode   ini   dipilih   karena prosesnya yang relatif lebih sederhana dan membutuhkan waktu yang lebih singkat. Pengaruh dari variasi banyaknya penambahan   ion   dopan   nikel   terhadap   struktur   dan komposisi  dikarakterisasi   menggunakan X-Ray   Difraction (X-RD) dan X-Ray Fluoresence (X-RF). Kinerja dari lapis
Roziqin et al., Sintesis Lapis Tipis Z n1-X Ni X O sebagai Material .....
tipis Zn (1-x) Ni x O sebagai fotokatalitik dipelajari melalui % degradasi  degradasi  limbah   zat   cair   dalam   hal   ini menggunakan Procion Red MX8-B yang ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer UV/Vis.

## METODE PENELITIAN

## Bahan
Bahan-bahan   yang   digunakan   yaitu  Bahan   yang digunakan   dalam   penelitian   ini   terdiri   atas: Zn(NO 3 ) 2 .6H 2 O(Sigma-Aldrich), NiCl 2 .6H 2 O(Merck), metenamin/C 6 H 12 N 4 (Sigma-Aldrich), Aquades dan Procion red MX-8B .

## Alat
Peralatan   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   antara lain ialah gelas kimia, pipet mohr 10 ml, labu ukur 50 mL, spatula,   pipet   tetes,   oven,   botol   gelas,  spektrofotometer UV/Vis   Shinhwa, X-ray   Difraction   (X-RD)   PANalytical X’pert,   X-ray   Fluorescence   (X-RF) Bruker   S2   Ranger , lampu UV  Philips 40 Watt,  kaca preparat,    botol semprot dan ball pipet . Sintesis Lapis Tipis Zn 1-x Ni x O NiCl 2 .6H 2 O   dimasukkan   kedalam   labu   ukur   100   mL kemudian ditambah dengan Zn(NO 3 ) 2 .6H 2 O dan ditambah dengan   metenamin,   kemudian   ditambah   dengan   aquades sampai   tanda   batas.   Jumlah   penambahan   NiCl 2 .6H 2 O, Zn(NO 3 ) 2 .6H 2 O   dan   metenamin   dengan   variasi penambahan persen ion dopan Ni ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Variasi penambahan doping Ni
% Ni 2+ NiCl 2 .6H 2 O Zn(NO 3 ) 2 .6H 2 O Metenamin 0% 0 2,977 g 1,408 g 1% 0,025 g 2,956 g 1,407 g 3% 0,076 g 2,884 g 1,396 g 5% 0,118 g 2,828 g 1,403 g 7% 0,163 g 2,765 g 1,411 g Lapis tipis Zn 1-x Ni x O disintesis dengan metode deposisi kimia   dengan   menggunakan   precursor   Zn(NO3) 2 .6H 2 O dalam   suasana  basa  (basa  menggunakan   metenamin)   dan didoping   dengan   NiCl 2 .6H 2 O.   selanjutnya   larutan dimasukkan  ke  dalam   botol  kaca   yang  sebelumnya   telah diletakkan kaca preparat didalamnya. Bptpl kaca yang telah ditutup rapat kemudian dipanaskan dalam  oven selama 6 jam   pada   suhu   90 o C.   setelah   pemanasan   selesai,   maka bagian dalam botol kaca dibilas perlahan dengan aquades untuk   menghilangkan   residu   garam.   Selanjutnya   kaca preparat diambil dari botol kaca untuk propses selanjutnya . Karakterisasi Lapis Tipis Zn 1-X Ni X O Kaca   preparat   yang   berisi   lapis   tipis   Zn 1-x Ni x O   yang telah   disintesis   selanjutnya   dianalisis   menggunakan   dua karakteriasi   yaitu   pengukuran   difraksi   sinar-X   untuk mengetahui   struktur   dan   kristanilitas   senyawa   yang dihasilkan   dan   pengukuran   sinar-X   Fluoresence   (XRF) untuk   mengetahui   kadar   unsur-unsur   yang   terdapat   pada sampel.
Uji Aktivitas Fotokatalis Zn 1-X Ni X O Larutan pewarna procion red MX-8B disiapkan untuk ditentukan   panjang   gelombang   serapan   maksimumnya menggunakan   spektrofotometer   UV-Vis   pada   panjang gelombang   cahaya   tampak   (400-600   nm)   dan   dibuat
spectra absorbsinya.   Kurva   kalibrasi   dibuat   dengan serangkaian konsentrasi larutan, yaitu: 10, 20, 30, 40 dan 50 ppm.
Pewarna procion   red   MX-8B yang   telah   diketahui serapan   maksimumnya   disiapkan   dengan   konsentrasi   50 ppm.   Dimasukkan   pada   botol   kaca   yang   telah   dilapisi dengan   semikonduktor   Zn 1-X Ni X O   dan   dilakukan penyinaran dengan lampu UV selama 24 jam. Kemudian, larutan   pewarna   diukur   kembali   absorbansinya   pada   λ maksimum.   Penentuan   aktivitas   fotokatalis   dalam mendegradasi   zat   warna   dapat   ditentukan   dengan menggunakan persamaan:
A = m 0 − m 1 L   x   t
Dimana :
A = aktivitas fotokatalis m 0 = massa awal m 1 = massa akhir L
= luas permukaan katalis t = waktu
Penentuan persentase kemampuan fotokatalis lapis tipis ZnO   dalam   mendegradasi   zat   warna   dapat   ditentukan menggunakan persamaaan:
D = c o − c t c o × 100
Dimana: c t = konsentrasi larutan setelah didegradasi selama 24 jam (ppm) dan
c o = konsentrasi awal larutan (ppm) D = degradasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Sintesis Lapis Tipis ZnO dan Zn 1-X Ni X O Sintesis   lapis   tipis   ZnO   dan   Zn 1-X Ni X O   (Kristal   ZnO yang   disisipi   ion dopan Ni 2+ )   dilakukan   dengan menggunakan prekursor Zn(NO3)2.6H2O dan direaksikan dengan   basa   lemah   berupa   metenamin   ((CH2)6N4)   yang berfungsi   sebagai   penghasil   ion   OH-   pada   suhu   90oC dengan pelarut aquades. Pembentukan Kristal ZnO dalam larutan   prekursor   tersebut   berlangsung   dalam   dua   tahap reaksi yakni reaksi hidrolisis dan dehidrasi:
((CH 2 ) 6 N 4 + 6H 2 O    6HCHO + 4NH ⇌ 3 (1) NH 3 + H 2 O NH ⇌ 4+ + OH - (2) Zn 2+ + 2OH - Zn(OH) ⇌ 2 (3)
Zn(OH) 2 ZnO + H ⇌ 2 O (4)
(Haryati, et. al ., 2014).
Gambar 1. Lapis tipis ZnO
Roziqin et al., Sintesis Lapis Tipis Z n1-X Ni X O sebagai Material .....
Gambar   1.   Merupakan   lapis   tipis   ZnO   yang   telah berhasil   disintesis   dimana   pada   permukaan   dari   kaca preparat  tersebut  telah terlapisi Kristal  ZnO. Secara  fisik lapis tipis ZNO yang dihasilkan tidak jauh berbeda antara lapis   tipis   ZnO undoped maupun   lapis   tipis   ZnO   yang di doping ion Ni 2+ . Hal ini dikarenakan jumlah dari ion Ni 2+ yang menyusup menggantikan ion Zn 2+ sangatlah sedikit. Ion   Ni 2+ dapat   menempati   posisi   normal   dari   ion   Zn 2+ karena   ukuran   dari   ion   Ni 2+ (0,69   Å)   sedikit   lebih   kecil daripada   ukuran   ion   Zn 2+ (0,74   Å).   Sehingga   rumus senyawa yang diperoleh dengan proses pendopingan adalah Zn 1-X Ni X O yang merupakan senyawa nonstokiometrik dan massa   jenisnya   lebih   rendah   daripada   massa   jeniskristal ZnO   murni.   Cacat   Kristal   ini   tergolong   dalam   cacat nonstokiometrik yaitu cacat akibat adanya pengotor, dimana Ni 2+ yang berperan sebagai pengotornya (Efendy, 2004).
Pengaruh Konsentrasi Ion Dopan Ni 2+ terhadap hasil X- ray Diffraction (XRD)
Data yang diperoleh dari analisa difraksi sinar-X yaitu pola   difraksi   berdasarkan   plot   intensitas   puncak   yang menyatakan per parameter  kisi Kristal atau indeks miller (hkl) sebagai fungsi 2θ dimana θ menyatakan sudut difraksi berdasarkan   persamaan   Bragg   (Richardson,   1989).   Hasil karakterisasi   menggunakan   metode   difraksi   sinar-X menunjukkan bahwa dalam proses ini lapis tipis ZnO telah berhasil   disintesis.   Puncak   difraksi   lapis   tipis   ZnO dibandingkan   dengan   pola   difraksi   standar   ZnO   ( Zink Oxide , JCPDS 80-0075) yang terdapat pada data Powder Diffraction File (PDF) dan diperoleh pola sebagai berikut:
Gambar 2. Pola difraksi lapis tipis ZnO dan Zn 1-X Ni X O
Gambar   2   diatas   menunjukkan   bahwa   difraktogram yang   dihasilkan   memiliki   puncak   yang   mirip   dan   sesuai dengan puncak untuk Kristal ZnO pada JCPDS 80-0075. Hal   ini   mengindikasikan   bahwa   struktur   kristal   yang terbentuk adalah wurtzite . Selain itu informasi yang didapat juga   mengenai   kenaikan   intensitas   seiring   dengan meningkatnya   penambahan   konsentrasi   ion dopan yaitu sebesar 1631, 2066, 2070, 2077 dan 2089 masing-masing untuk   sampel   ZnO,   Zn 0,99 Ni 0,01 O,   Zn 0,97 Ni 0,03 O, Zn 0,95 Ni 0,05 O dan Zn 0,93 Ni 0,07 O.
Gambar 3. Pola difraksi lapis ZnO dengan variasi jumlah ion dopan Ni 2+
Berdasarkan   pola   difraksi   yang   ditunjukkan   pada Gambar 3 tidak ditemukan adanya puncak dari fasa nikel, bahkan   pada   konsentrasi   tertinggi   sekalipun   yaitu   pada konsentrasi  Ni  7%. Hal  ini  sesuai  denga  penelitian  yang telah   dilakukan   oleh   Ambiga,   et.al.,   (2016)   yang menunjukkan   bahwa   konsentrasi   ion   Ni 2+ yang ditambahkan   sebagai   ion doping sangat   sedikit   sehingga tidak dapat terdeteksi oleh XRD, selain itu penambahan ion doping   Ni 2+ tidak   berpengaruh   terhadap   bentuk   kristal wurtzite dari ZnO.
Pola   difraksi   yang   dihasilkan   dapat   digunakan   untuk menghitung   ukuran   kristal   yang   terbentuk   dengan menggunakan   persamaan   debye-scherrer   yaitu
D = k . λ β . C os θ .   adapun   hasil   dari   perhitungan   ukuran
ZnO dan Zn 1-X Ni X O dapat dilihat pada Table 2.
Tabel   2   Data   ukuran   kristal   (d)   Zn 1-X Ni X O   variasi konsentrasi ion doping Ni 2+ Sampel 2θ Intensitas FWHM d(nm) ZnO 34,6564 1631 0,2856 58,309 Zn 0,99 Ni 0,01 O 34,6564 2066 0,3056 54,370 Zn 0,97 Ni 0,03 O 34,6394 2070 0,3124 53,176 Zn 0,95 Ni 0,05 O 34,6734 2077 0,3164 52,559 Zn 0,93 Ni 0,07 O 34,6224 2089 0,3195 52,035
Hasil dari perhitungan ukuran ditunjukkan pada tabel 2 terjadi   penurunan   ukuran   kristal   seiring   dengan penambahan ion doping Ni 2+ yang diberikan. Ion-ion Ni 2+ mengganti posisi ion-ion Zn 2+ pada kisi kristal ZnO sebagai pengotor   namun   tidak   merubah   struktur   kristal wurtzite ZnO, yang mana dibuktikan dengan tidak adanya puncak dari Kristal NiO.
Pengaruh Konsentrasi Ion Dopan Ni 2+ Terhadap Hasil X-Ray Fluoresence (XRF)
Selain analisis menggunakan XRD, pada penelitian ini juga   dilakukan   analisis X-Ray   Fluoresence (XRF)   untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan logam nikel pada
Roziqin et al., Sintesis Lapis Tipis Z n1-X Ni X O sebagai Material .....
sampel yang telah disintesis sebelumnya. Adapun hasil dari analisis XRF dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil analisa XRF lapis tipis ZnO dengan variasi jumlah ion dopan Ni 2+
Persenta se   ion
dopan Ni 2+ Persentase oksida (%) Persentase   logam (%) ZnO NiO MgO Zn Ni Mg 1% 85,47 0,17 4,57 68,67 0,13 2,76 3% 92,58 0,20 2,09 74,38 0,15 1,26 5% 91,20 0,23 2,55 73,27 0,18 1,54 7% 52,67 0,29 17,04 42,32 0,23 7,85
Berdasarkan  tabel 3 diatas dapat  diketahui bahwa ion Ni 2+ telah berhasil di doping pada struktur lapis tipis ZnO. Semakin besar konsentrasi ion Ni 2+ (dalam bentuk serbuk NiCl 2 .6H 2 O) yang ditambahkan pada proses sintesis ZnO maka semakin besar pula persentase nikel yang terdoping pada lapis tipis yang dihasilkan. Adanya logam lain yang tereteksi   selain   logam   Ni   ini   dikarenakan   pelarut   yang digunakan berupa  aquades sehingga dimungkinkan masih terdapat mineral-mineral lain didalamnya misalnya Mg. Pengaruh   Konsentrasi   Ion Dopan Ni 2+ Terhadap Aktivitas Fotokatalis ZnO
Uji   aktivitas   fotokatalis   ZnO   dan   Zn 1-X Ni X O   pada penelitian   ini   dilakukan   setelah   diperoleh   data   hasil karakterisasi   XRD   dan   XRF   kristal   Zn 1-X Ni X O.   sampel pewarna yang digunakan yaitu pewaarna tekstil procion red MX-8B , pewarna tekstil ini merupakan jenis zat warna azo dengan   struktur   yang   kompleks   (Kusumaningsih,   et.al., 2012). Nilai absorbansi maksimum dari pewarna procion red MX-8B yaitu pada daerah panjang gelombang 542 nm dengan persamaan regresi y= 0,0156x + 0,0083 dan nilai R=   0,9993,   persamaan   ini   digunakan   untuk   menentukan konsentrasi   sampel.   Untuk   memastikan   terjadinya   reaksi degradasi   pada   larutan   zat   warna   yang   sama,   maka dilakukan scan panjang   gelombang   pada   50ppm   larutan pewarna   sebelum   dan   sesudah   didegradasi   pada   rentang panjang   gelombang   400-600   nm.   Fotokatalis   yang digunakan pada scan panjang gelombang adalah fotokatalis dengan komposisi doping nikel 5% (Zn 0,95 Ni 0,05 O). grafik scanning panjang gelombang ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar   4.   Scanning   panjang   gelombang   sebelum   dan sesudah didegradasi
Gambar   4   tersebut   menunjukkan   bahwa   pola   serapan dari   kedua   proses scanning yang   dilakukan   memiliki kemiripan, namun berbeda padaabsorbansi  λ max yaitu dari 0,779   (sebelum   didegradasi)   menjadi   0,527   (setelah degradasi).
Pengaruh   penambahan   ion dopan terhadap   kinerja fotokatalitik   ZnO   dalam   menguraikan   zat   warna procion red MX-8B dikarakterisasi dengan spektrofotometer UV/Vis pada   panjang   gelombang   542   nm.   Pengukuran   nilai absorbansi   dari   larutan   pewarna   dilakukan   sebelum   dan sesudah   didegradasi   oleh   lapis   tipis   ZnO   yang   disintesis dengan variasi konsentrasi ion dopan Ni 2+ selama 24 jam dalam   paparan   cahaya   UV.   Hasil   dari   pengukuran absorbansi larutan sebelum dan sesudah didegradasi dapat digunakan   untuk   menentukan   persentase   degradasi   yang menunjukkan kinerja dari fotokatalis tersebut.
Tabel   4.   Aktivitas   fotokatalis   dengan   variasi doping ion Ni 2+
Lapis Tipis Sebelum degradasi Setelah degradsi % Degradasi C rata-rata C rata-rata ZnO 49,4 ppm 46,1 ppm 6,7 ZnNiO 1% 49,3 ppm 38,2 ppm 22,5 ZnNiO 3% 49,4 ppm 37,7 ppm 23,7 ZnNiO 5% 49,4 ppm 33,1 ppm 32,9 ZnNiO 7% 49,4 ppm 32,3 ppm 34,5
Berdasarkan   data   tabel   4   dapat   diketahui   bahwa aktivitas fotokatalis lapis tipis ZnO dengan adanya dopan ion   Ni 2+ lebih   tinggi   daripada   tanpa   adanya dopan . Aktivitas   fotokatalis   semakin   meningkat   seiring   dengan meningkatnya konsentrasi  ion dopan . Persentase aktivitas fotokatalis   tertinggi   didapatkan   sebsar   34,5%   dengan persentase   ion doping Ni 2+ sebesar   7%.   Sehingga   dapat disimpulkan bahwa lapis tipis ZnO dengan tambahan ion doping 7% Ni 2+ merupakan yang terbaik jika dibaningkan dengan sampel fotokatalis lain yang telah disintesis dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN
Ion Ni 2+ telah berhasil di doping pada kristal ZnO dengan kisaran persentase 0,13 – 0,23%. Difraktogram lapis tipis ZnO   d oping ion   Ni 2+ memiliki   posisi   puncak   (2θ)   yang mirip   dengan   ZnO   tanpa doping .   Semakin   banyak   ion dopan Ni 2+ yang digunakan maka semakin tinggi intensitas puncak-puncak   tersebut   dan   diiringi   dengan   penurunan ukuran kristal ZnO. Begitu pula pada aktivitas fotokatalis dari   ZnO,   semakin   banyak   ion dopan Ni 2+ yang ditambahkan maka semakin tinggi pula persentase aktivitas fotokatalis lapis tipis yang dihasilkan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Gunlazuardi,   J.   2001.  Fotokatalisis   pada   permukaan TiO 2 Aspek   fundamental   dan   aplikasinya. Seminar Nasional   Kimia   Fisika   II .   Jakarta:   Jurusan   Kimia- FMIPA Universitas Indonesia.
[2] Haryati,   T., Prijamboedi,  B.,  Mulyono,  T., Mintadi, M.,   Pradista,   Y.A.   2014.   Synthesis   and
Roziqin et al., Sintesis Lapis Tipis Z n1-X Ni X O sebagai Material .....
Characterization Core-shell ZnO/TiO2 as Photoanode Material   in   Dye   Sensitized   Solar   Cell   (DSSC) . Proceeding   International   Seminar   on   Science   and Technology University of Jember , 23 Oktober 2014, hlm. 119-123.
[3] Hu, D., Liu, Y.J., Li, H.S., Cai, X.Y., Yan, X.L., & Wang,   Y.D.   2012.   Effect   of   Nickel   Doping   on Structural,   Morphological   and   Optical   Properties   of Sol-gel   Spin   Coated   ZnO   Films. Materials
Technology . 2012, Vol 27 (23): 243 – 250.
[4] Kusumaningsih T., Handayani, D.S., Lestari, Y. 2012. Pembuatan   Mikrokapsul   Kitosan   Gel   Tersambung Silang Etilen Glikol Diglisidil Eter (Psf – Egde – Cts) sebagai   Adsorben   Zat   Warna   Procion   Red   Mx   8b .
Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Vol 8 (1): 47- 56.
[5] Linsebigler,   A.   L.,   Lu,   G.,  &  Yates.   J.   T.   1995.
“Photocatalysis   on   TiO2   Surfaces:   Principles, Mechanism, and Selected Result”. Chem. Rev. Vol. 95
(3): 735-758.
[6] Richardson,   J.T.   1989. Principles   of   Catalyst Development . New York: Plenum Press.
[7] Zhao, J., Wang, L., Yan, X., Yang, Y., Lei, Y., Zhou, J., Huang, Y., Gu, Y., & Zhang, Y. 2011. Structure and   Photocatalytic   Activity   of   Ni-doped   ZnO Nanorods. Materials   Resesarch   Bulletin .   Vol   46   :
1207-1210.